( 125 ) 



» Par conséquent, tant qu'il existera du protoclilorure autour de l'élec- 

 trode positive, du chlorhydrate d'ammoniaque sera régénéré, et il semble, 

 en dernière analyse, qu'on n'a fait que chlorurer indirectement le zinc à 

 l'aide du chlorure niercureux 



Hg^^Cl H- Zn = ZnCl + 2Hg. 



» Mais, en réalité, la réaction est plus complexe, car il y a en même 

 temps décomposition de l'eau, formation de chlorure mercureux à base 

 d'amide et d'oxychlorure de zinc ammoniacal. 



» Or, cet oxychlorure ne tarde pas à se déposer sur l'électrode positive, 

 l'action chimique diminue et la résistance augmente. Pour empêcher ce 

 dépôt cristallin de se produire sur la surface du zinc, j'ai mis à contribu- 

 tion la propriété que possède ce chlorure de se dissoudre dans l'ammo- 

 niaque; aussi la solution de sel ammoniac que j'emploie, au lieu d'être 

 saturée, est étendue d'un dixième, en volume, d'ammoniaque liquide du 

 commerce. De plus, le zinc, au lieu de reposer directement sur le fond 

 du vase qui contient les différentes pièces de l'élément, est suspendu à 

 l'aide d'une lame de cuivre rouge, revêtue d'un enduit préservateur en glu 

 marine, au milieu du liquide, à quelques centimètres du fond. Une expé- 

 rience de plus de trente mois a prouvé l'efficacité de ces précautions. Les 

 lames de zinc amalgamé sont restées nettes et brillantes; presque tous les 

 cristaux formés se sont déposés au fond du vase, mélangés au mercure 

 réduit, qui, obéissant à sa grande densité, avait traversé le sac en toile à 

 voile contenant l'électrode positive en charbon et le mélange dépolarisa- 

 teur. Pour empêcher la volatilisation de l'ammoniaque et la production des 

 eftlorescences du sel ammoniac, qui, comme on le sait, cristallise aisément 

 sur les bords du vase, hors de sa solution, sous forme de croûtes grenues, 

 l'élément est fermé à l'aide d'un bouchon recouvert de suif et de noir de 

 fumée, puis scellé soit avec un mastic à base de résine et de gutta-percha, 

 soit avec un mélange de collodion chirurgical et de coaltar. 



» Cet élément a été étudié pendant s/jS jours; au bout de ce laps de 

 temps, pendant lequel il avait servi à de nombreuses expériences, l'inten- 

 sité qu'il manifestait à la boussole des sinus était encore les 0,66 de l'inten- 

 sité primitive. Dans une pile de 9 éléments, cette intensité était encore 

 de 0,73 au bout de 227 jours et de o,5o au bout de 984, l'intensité primi- 

 tive étant I. 



» Au début, la résistance de l'élément est de 75™, 3 de fil télégraphique 



